О ВЫВѢТРИВАНШ МИНЕРАЛЬНАГО УГЛЯ. 



жанія С въ летучихъ соединеніяхъ (главнымъ образомъ это будетъ С углеводородной частп 

 и окисловъ углерода, ибо содержаніе ціанистыхъ и т. под. соединеній въ нихъ, весьма 

 небольшое въ каменныхъ угляхъ, въ антрацитахъ ставовится крайне незвачительнымъ). 



Въ дѣйствительности, опять таки, содержаніе С въ летучихъ соединеніяхъ бу- 

 детъ больше, и не только на величину вышеуказаннаго средняго содержанія суммы 



0 / въ коксѣ, но и на большую, такъ какъ, согласно выше- 

 изложенному, содержаиіе О, присоединяющегося при вывѣтриваніи къ органической 

 массѣ (въ томъ числѣ и къ коксу), увеличивается въ зонѣ вывѣтриванія, между тѣмъ 

 какъ сумма прочихъ элементовъ (Д+Л 7 -)-*^) падаетъ гораздо медленнѣе. Это, между 

 прочимъ, подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что коксъ наиболѣе вывѣтрѣлыхъ 

 частей пласта въ евоемъ составѣ содержитъ значительное количество тѣхъ гумино- 

 подобныхъ соединены, которыя составляютъ основную массу органической части вывѣтрѣ- 

 лаго угля; эти же соединенія, какъ видно будетъ дальше, обладаютъ весьма большимъ 

 содержаніемъ О ва евоемъ составѣ; въ отношеніи же дѣйствія растворителей (ѣдкой 

 щелочи) этотъ гуминопобный коксъ мало чѣмъ отличается отъ отвѣчающаго ему угля. 

 Относительно высокое содержаніе Н въ этихъ соединеніяхъ косвенно можетъ указы- 

 вать, что ничтожное начальное содержаніе Л въ коксѣ нормальваго угля при вывѣтри- 

 ваніи его, вѣроятно, несколько увеличивается. 



Такимъ образомъ, увеличеніе въ зонѣ вывѣтриванія въ коксѣ части, соотвѣтствую- 

 щей суммѣ (Н-\-0-\-К-\- 8), что происходить, какъ видно, главнымъ образомъ, за 

 счетъ возрастанія О въ коксѣ, обусловливаете тѣмъ самымъ непрерывное пониженіе 

 карбонизаціи кокса при вывѣтриваніи, а, принимая во вниманіе несомнѣнное и зна- 

 чительное увеличеніе во всей зонѣ вывѣтриванія С въ летучей составной части угля, 

 приходится заключить, что для летучихъ соединеній угля вывѣтриваніе вызываетъ 

 обратный процеесъ, — именно повышеніе карбонизаціи ихъ. ІІмѣя въ виду послѣднее. 

 можно считать, что пониженіе карбоннзаціи кокса при вывѣтриваніи происходить 

 быстрѣе, чѣмъ пониженіе общей карбонизаціп угля. 



Окислительное дѣйствіе вывѣтриванія, которое, какъ уже упоминалось, въ отно- 

 шеніи С проявляется менѣе сильно, чѣмъ по отношенію къ Н, очевидно, неодинаково 

 для С кокса и С летучихъ соединеній. Не предрѣшая детальной постановки этого 

 вопроса, пока можно сказать лишь, что, повидимому, съ одной стороны, менѣе интен- 

 сивно идетъ съ выдѣленіемъ С0 2 окисленіе С летучихъ соединеній, или, выражаясь 

 яснѣе, С той части органической массы угля (конечно, не механически соединенной съ 

 остальной), которая при сухой перегонкѣ цѣликомъ переходить въ газообразныя лету- 

 чія соединенія, — а съ другой стороны, при сухой перегонкѣ большая часть О, присо- 

 единенная при вывѣтриваніи къ органической массѣ угля, уходитъ въ летучія соеди- 

 ненія и меньшая часть остается связанной въ коксѣ. 



Измѣненія состава летучихъ соединеній. — ГІовышеніе при вывѣтривавін 

 карбонизаціи летучей составной части угля указываете на увеличеніе въ составѣ газо- 



